COSMOS. 665 



l'ancienne gravure, ce qui fait d^couvrir de nouvelles cavites, et 

 exige de nouveaux rivets. 



Enfin, comtne le meilieur cuivre du commerce, le cuivre rosette, 

 est loin d'etre pur, et qu'un rouleau est constamment en contact 

 avec des mordants, dont Taction corrosive est d'autant plus rapide 

 que le cuivre est plus impur, il se forme alors une sorte de batterie 

 galvanique, et tous les corps heterogenes, que le cuivre renferme 

 dans sa composition, sont attaques et d^truits a la longue. Le 

 cuivre depose" par Telectricite" etant toujours chimiquement pur, il 

 n'y a ni soufflures a craindre, ni rivets a placer ; aussi la gravure 

 est-elle plus facile et plus belle que celle qu'on obtient sur le cuivre 

 ordinaire. II est done probable qu'avant peu d'ann6es, la plupart 

 de nos grands manufacturiers ne voudront plus employer d'autres 

 rouleaux d'impression sur eUoffes. 



Parmi toutes les autres applications du systeme direct , nous 

 citerons les suivantes : 



1° Les vis de vannes et autres ; M. Oudry a reconvert de cuivre, 

 par ces proc£des et avec £paisseur d'un millimetre, de grandes vis de 

 vanne pour le service de la pompe a. feu de Chaillot, et ces vis fonc- 

 tionnent parfaitement; 2° les objets de grosse chaudronnerie en fer 

 et en fonte, exposes a une haute temperature. S'agit-il de recouvrir 

 de cuivre des chaudieres en toles, assemblies par des rivets ou 

 boulons? II faut cuivrer chaque piece separement , e'est-a-dire 

 lorsque tout est pret pour l'assemblage, mais, bien entendu, avant 

 cet assemblage ; si, au contraire, on mettait dans le bain alcalin la 

 construction ddja assemble, Telectricite" ne pourrait, que fort im- 

 parfaitement, deposer le cuivre entre les assemblages des toles et 

 sous les t&teS des rivets; et lorsque, plus tard, on voudrait donner 

 de Tepaisseur au depot, en plongeant la chaudiere dans un bain de 

 sulfate de cuivre, les parties mal prdservees, dont il vient d'etre 

 question, s'attaqueraient immediatement, et Ton serai t oblige de 

 retirer la piece pour la recommencer entierement jusqu'a quatre ou 

 cinq fois, sansiaucune certitude d' avoir jamais reussi. Un autre 

 grave inconvenient pourrait resulter de Taction trop prolongee de 

 Telectricite sur une piece metallique plongee dans le bain alcalin; il 

 arrive souvent alors que le cuivre , en se deposant plus longtemps 

 qu'il ne faut, prend trop d'^paisseur, et, dans cet etat, il s'en- 

 leve ou s'exfolie par le gratte-brossage. Enfin, en admettant meme 

 la reussite, le prix de revient de ce cuivre se trouverait, par 

 suite de toutes ces manipulations successives , considerablement 

 augmente. 



